き裂閉口

材料の疲労、特に金属疲労におけるき裂閉口とは、き裂を開こうとする力が加わっても、ある程度以上の力まではき裂が閉じた状態を保つ現象である日本機械学会Anderson小林。き裂開閉口日本機械学会、き裂開閉口現象城野・宋、き裂開閉口挙動東郷などとも呼ばれる。疲労き裂伝ぱに影響を与える重大因子の一つである。1970年・1971年に、ヴォルフ・エルバ―  によって最初に発見された。

き裂閉口現象から、実際にき裂が開口している範囲に相当する応力拡大係数の範囲が導かれる。これは有効応力拡大係数範囲と呼ばれ、疲労き裂伝ぱ速度特性を本質的に決定する駆動力となる。き裂閉口の原因の一つは、き裂縁に残留引張塑性変形域によるもので、このような機構のき裂閉口は塑性誘起き裂閉口と呼ばれる。この他の機構のき裂閉口として、酸化物誘起き裂閉口、破面粗さ誘起き裂閉口、粘性流体誘起き裂閉口、相変態誘起き裂閉口が存在する。

1. 背景
-----

金属材料の疲労き裂の伝ぱ速度は、小規模降伏条件が満たされる範囲内では応力拡大係数範囲 Δ//K// に強く依存することが知られている大路・中井。理想的な弾性体中のき裂を想定すると、引張りの外力がかかるとき裂は開口し、除荷して外力0になるとき裂は閉口する東郷。き裂の応力拡大係数でいえば、//KI// > 0 のときにき裂は開口しており、//KI// = 0 でき裂が閉口する東郷。

このような単純なき裂開閉口を前提にすると、疲労き裂伝ぱ特性を整理するための応力拡大係数範囲 Δ//K// は次のように仮定できる小林。

         実際の疲労で進展するき裂も、引張荷重下では開口して圧縮荷重下で閉口すると以前までは考えられてきた日本材料学会陳。

2. き裂閉口の発見と有効応力拡大係数範囲
---------------------

しかし、1970年・1971年に、ヴォルフ・エルバ―  によって、引張りの外力がかかった状態でもき裂が閉じる現象が初めて発見されたAnderson城野・宋。この現象の実在は、その後多くの研究者たちによって確認されたAnderson。現在では、き裂閉口は疲労き裂伝ぱに影響を与える重大因子に位置づけられる城野・宋。

き裂閉口を発見したエルバ―は、き裂の伝ぱ挙動を議論するにはき裂の真の開閉口挙動に対応する応力拡大係数の幅、すなわち有効応力拡大係数範囲Δ//Keff// を用いる必要があるとは指摘した大路・中井。有効応力拡大係数範囲とは、繰り返し応力拡大係数の最大値 //Kmax// からき裂が開口し始める時の応力拡大係数 //Kop// を差し引いたもので、次式で定義される日本材料学会。

き裂が閉口し始める時の応力拡大係数 //Kcl// を用い、次式のように Δ//Keff// を定義する場合もある陳。

実際には //Kcl// と//Kop// を区別しない研究も多い陳。ただし、精密には //Kcl// と//Kop// は異なる陳。

また、き裂閉口の程度を表すパラメータとして、次のき裂開口比//U// が定義される東郷。

一般に、ある垂直応力 //σ// がき裂に作用するとき、そのときの応力拡大係数 //K// は

と表すことができる東郷小林。ここで、//a// はき裂長さ、//Y// は部材形状や負荷形態などで決まる修正係数である東郷小林。このような関係にもとづいて応力拡大係数範囲と応力範囲を形式的に対応させると、き裂開口比 //U// は

とも表される中井・久保。有効応力拡大係数範囲は //U// を用いて

とも表される日本材料学会。

以上のような有効応力拡大係数範囲 Δ//Keff// は、き裂先端が真に開口している間の応力拡大係数範囲に対応し、今日ではき裂伝ぱの駆動力を表現する重要なパラメータに位置する日本機械学会。

3. 疲労き裂伝ぱ速度
-----------

上記のように金属材料の疲労き裂の伝ぱ速度は、小規模降伏条件が満たされる範囲内では応力拡大係数範囲 Δ//K// に強く依存することが知られている大路・中井。繰り返し荷重一回当たりの疲労き裂の伝ぱ量を //da/////dN// とし、//da/////dN// と Δ//K// の関係を両対数グラフで整理すると、その関係は一般的に逆S字型の曲線となる陳。 //da/////dN//-Δ//K// 図は、さらに下限界近傍領域、中間領域、上限界近傍領域と呼ばれる3つの領域に分かれる陳日本材料学会。Δ//K// が中レベルの中間領域では、関係曲線は直線状となるAnderson。Δ//K// が高レベルの上限界近傍領域では、き裂伝ぱ速度が直線から逸脱するようにして急上昇するAnderson。Δ//K// が低レベルの下限界近傍領域では、き裂伝ぱ速度が直線から逸脱するようにして急減少し、ある Δ//K// で //da/////dN// が 0 となるAnderson。この事実上き裂が停止する Δ//K// の値は下限界応力拡大係数範囲と呼ばれ、Δ//Kth// と表わされる日本材料学会。

//da/////dN// 対 Δ//K// の関係が直線となる中間領域においては、パリス則として知られる次のような式で疲労き裂伝ぱ速度 //da/////dN// を表すことができる東郷。

ここで、//C// と //m// は材料定数とされる東郷。

一方で、疲労き裂伝ぱ速度 //da/////dN// は応力比 //R// にも強く依存するスレッシュ。応力比 //R// は

と定義されるパラメータで、平均応力の存在を代表する東郷スレッシュ。実際の //da/////dN//-Δ//K// の関係は応力比に依存し、同じ材料であっても応力比が違えば //da/////dN//-Δ//K// 関係も違う曲線となる日本材料学会。パリス則の //C// や //m// も実際には応力比への依存性があるスレッシュ。

このように応力比 //R// ごとに異なっていた疲労き裂伝ぱ速度特性を、有効応力拡大係数範囲 Δ//Keff// を使って整理し直すと、//R// の値と無関係に //da/////dN//-Δ//Keff// 関係は一つの曲線にまとまる大路・中井。したがって、応力比の影響はき裂閉口の影響として理解することができ日本材料学会、//da/////dN//-Δ//Keff// 関係は //da/////dN//-Δ//K// よりも本質的な疲労き裂伝ぱ速度特性を表しているといえる東郷。有効応力拡大係数範囲を使い、パリス則も

のように修正される城野・宋。

疲労き裂伝ぱ速度 //da/////dN// を Δ//Keff// で整理すると、直線状の中間領域はより低い //da/////dN// の領域まで広がる傾向にある中井・久保。しかし、それでも Δ//Keff// が低レベルになると //da/////dN// が急激に低下してき裂伝ぱが停まる Δ//Keff// の下限が存在するAnderson中井・久保。この下限の Δ//Kth// は下限界有効応力拡大係数範囲と呼ばれ、Δ//Keff, th// などと表される日本材料学会。Δ//Kth// の数値が応力比、荷重履歴、環境などの影響を受けて変化しやすいのに対し、Δ//Keff, th// の数値は比較的安定しており、材料固有の定数により近いと考えられている日本材料学会。鉄鋼材料の場合では、Δ//Keff, th// は 2 MPa⋅m1/2 から 4 MPa⋅m1/2 の値を取る中井・久保。

4. 機構による分類
----------

発生の原因・機構により、き裂閉口は塑性誘起き裂閉口、酸化物誘起き裂閉口、破面粗さ誘起き裂閉口、粘性流体誘起き裂閉口、相変態誘起き裂閉口に細分されるスレッシュ城野・宋Anderson。

塑性誘起き裂閉口残留引張変形を閉口の原因とするき裂閉口で、き裂閉口を最初に発見したエルバ―が唱えた機構でもある城野・宋。一般的な金属材料に荷重が加わると、き裂先端の高い応力のため、き裂先端で塑性降伏が起きてき裂先端には塑性域が形成される東郷中井・久保。き裂が疲労で進展すると、そのき裂自身が作った先端塑性域を切って進展することになる陳。その結果、き裂先端よりも後方にも、き裂縁に引張塑性変形域が残留する陳。この状態で除荷すると、これら残留引張塑性域の伸びの分だけき裂は早く閉口し、引張荷重がまだかかっている状態でもき裂が閉口するようになる陳東郷。このような機構のき裂閉口が塑性誘起き裂閉口と呼ばれる陳東郷。弾塑性材料であれば一般的に起こり得る種類のき裂閉口である東郷。酸化物誘起き裂閉口き裂が進展して新たにできた破面は、湿り空気によって酸化するスレッシュ。とくに、上下破面の接触の結果、フレッティングによって破面に酸化層が集積することがあるスレッシュ。このような酸化層が詰め物として働き、き裂を閉口させるのが、酸化物誘起き裂閉口の機構である陳。酸化物誘起き裂閉口の働きは、特に下限界近傍領域で顕著になる陳。腐食疲労で下限界近くでのき裂伝ぱ速度が大気中よりも遅いことがあるが、これも酸化物誘起き裂閉口によって起こると考えられている中井・久保。破面粗さ誘起き裂閉口き裂上下面が面内方向に互い違いにせん断変形するようなき裂の変形様式をモードIIと呼ぶ小林。モードIIがき裂伝ぱに関わるとき、き裂破面の凹凸が原因となって、負荷時には破面が完全に離れるのが遅れ、除荷時には破面同士の接触が早まることがある城野・宋。酸化物誘起き裂閉口と同様に、破面粗さ誘起き裂閉口の働きは特に下限界近傍領域で顕著になる陳。粘性流体誘起き裂閉口油のような粘性流体
がき裂破面に存在するときに、油の圧力でき裂破面がある程度以上は閉じなくなることがある城野・宋。このような機構のき裂閉口を粘性流体誘起き裂閉口という城野・宋。ただし油中のき裂伝ぱでは、酸化の抑制による酸化物誘起き裂閉口の最小化や環境脆化の抑制なども起こし、油中のき裂伝ぱの最終的な結果はいくつかの競合的な因子がからむスレッシュ。そのため、油中のき裂伝ぱでは粘性流体誘起き裂閉口によっていつもき裂伝ぱ速度が下がるとはならない城野・宋。また、他のき裂閉口の機構と比して、このき裂閉口の重要性は低いともいわれるスレッシュ城野・宋。相変態誘起き裂閉口準安定オーステナイト組織などの加工誘起マルテンサイト変態を起こす材料では、き裂先端が局部組成変形によって相変態を起こし、体積が増加する城野・宋。この変態・体積増加した領域が疲労き裂の後方に残されていくと、この領域が周囲から圧縮残留応力を受けてき裂の開口が抑制されるスレッシュ城野・宋。このような機構のき裂閉口を相変態誘起き裂閉口という城野・宋。残留応力がき裂を閉口させるという点において、塑性誘起き裂閉口と共通するAnderson。 File:塑性誘起き裂閉口の概略図.svg | 塑性誘起き裂閉口 File:酸化物誘起き裂閉口の概略図.svg | 酸化物誘起き裂閉口 File:破面粗さ誘起き裂閉口の概略図.svg | 破面粗さ誘起き裂閉口 File:粘性流体誘起き裂閉口の概略図.svg | 粘性流体誘起き裂閉口 File:相変態誘起き裂閉口の概略図.svg | 相変態誘起き裂閉口

5. 測定
-----

き裂閉口現象は、試験片などを用いた測定で確認することができる陳。もっとも一般的な測定方法は、コンプライアンス法と呼ばれる試験片のコンプライアンスの変化を利用する方法である城野・宋Anderson。試験片に対して荷重をかけるとき、荷重 //P// と荷重点の荷重方向変位 //δ// の関係は、き裂先端の塑性変形が無視可能な範囲でほぼ線形となる陳。このときの //λ// = //δ/////P// をコンプライアンスと呼ぶ城野・宋。き裂開閉口を起こしている試験片に荷重を加えると、き裂が開閉口したタイミングで試験片断面が変化してコンプライアンスが変化する城野・宋。よって、コンプライアンス変化を測定することにより、き裂閉口現象の検出が可能となる城野・宋。

実際の試験では、荷重点の荷重方向変位 //δ// の代わりに、それに対応関係を持つ他の場所の変位やひずみが用いられる城野・宋Anderson。き裂を発生させる切欠きにクリップゲージを設置して変位を得る方法や、試験片背面側にひずみゲージを設置してひずみを得る方法などがよく使われているAnderson。き裂開閉口が生じている場合の荷重と変位の関係曲線を得ると、き裂が完全に開いている高荷重範囲の曲線はほぼ線形となっているが、それよりも荷重を下げていくとあるところから曲線が折れ曲がって傾きが変化する陳城野・宋スレッシュ。この傾き変化がコンプライアンス変化なので、曲線が折れ曲がる点がき裂開閉口点に相当する城野・宋。ただし、実際には傾き変化は小さく折れ曲がり点は不明瞭なため、き裂が完全開口した範囲の荷重-変位曲線を線形と仮定して試験荷重全域に延長し、き裂完全開口に相当する変位を実測した変位から差し引くことで、折れ曲がり点を明瞭にする手法が取られる城野・宋陳スレッシュ。

き裂開閉口を実測する他の方法には、き裂開閉口にともなう電気抵抗の変化を利用する方法や、き裂破面での超音波の透過あるいは反射を利用する方法などがある城野・宋。透明な高分子材料などに限定されるが、光学的な干渉を利用し、材料内部も含めて3次元的にき裂開閉口の挙動を調べた例もある城野・宋Anderson。

6. 予測・計算モデル
-----------

き裂閉口の程度は、材料の微視組織、環境、応力状態、負荷履歴、き裂サイズによって左右されるスレッシュ。多くの場合、き裂閉口の程度はそれぞれのき裂伝ぱ時の状況に依存するスレッシュ。また、上記のような複数の機構がき裂閉口に係わり、き裂伝ぱ速度に影響を及ぼす可能性もあるスレッシュ。こういった複雑な問題が存在するため、き裂閉口の定量的な理論の確立は難しいスレッシュ。有効応力拡大係数範囲 Δ//Keff// の正確な予想方法は未だ確立できておらず、今後の研究課題である中井・久保。現状では Δ//Keff// を知るにはき裂開閉口を実測する必要があるので、実際の機械や構造物に存在するき裂の Δ//Keff// を求めることは容易ではない日本材料学会。

き裂開口応力拡大係数 //Kop// も、材料定数というよりは、多数の因子によって決まる値だと考えられているAnderson。エルバ―はアルミニウム合金2023-T3について //Kop// を測定し、き裂開口比 //U// の経験式を応力比 //R// を変数として次のように求めた城野・宋Anderson。

    他の研究者も、他の合金で似たような経験式を求めたAnderson城野・宋。塑性誘起き裂閉口の場合は、このように //U// には高い可能性で //R// 依存性がある城野・宋。一方で、エルバ―の式についても他の経験式についても簡易化が過剰と指摘されており、//U// の決定には //R// 以外の因子もあると指摘されているAnderson。

塑性誘起き裂閉口については、有限要素法などの力学的な解析モデルによる研究が比較的進んでいる城野・宋。有限要素法を用いた計算によって、理想き裂の進展とともに開口応力 //σop// が増加する結果や中井・久保、平面ひずみ状態でのき裂閉口の度合いは平面応力状態よりも低下するといった結果が得られているスレッシュ。

7. 出典
-----

8. 参照文献
-------

9. 外部リンク
--------